634 Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
Das Mineral kommt in dem von Herrn Dr. Kenngott umgearbeiteten 
Mohs'schen Mineralsysteme (Seite 43) in das Geschlecht der Kaolin-Stea- 
tite neben den Montmorillonit zu stehen, dessen Formel daselbst 3 H0,A1 2 0 3 
-f 3 HO, 2 Si 0 3 aufgestellt wurde. 
Nach der obigen Formel ergibt sich demnach die Berechnung: 
In 100 Theilen 
Berechnet: Gefunden: 
9 Si 0 3 415-8 52-32 51-50 
3 A1 2 0 3 154-2 19-40 19 51 
1 MnO 35-6 4-48 4-48 
21 HO 189-0 23-78 24-50 
794-6 99-98 99-99 
7. ) Ko hlen- U nt er s uchungen, ausgeführt von Herrn Otto Pollak. 
Wasser- Aschen- Reducirtes Aequivalent für 
g-ehalt g-ehalt Blei 1 Klafter 
30" weichen 
Fichtenholzes. 
Braunkohle von Neustadtl an der Waag 0 - 87 1-49 19-8 12 1 Centner, 
Braunkohle von Steinbachgraben im Salzburgischen 1-06 2 7 23-3 9-83 „ 
8. ) Bleiglanz aus der Eliaszeche östlich von Budweis. (Zur Untersuchung 
auf edle Metalle übergeben von Hrn. Jo ke ly.) UntersuchtvonHrn.Dr.Fr. Ragsky. 
Die Probe auf der Capelle abgetrieben lieferte nur eine sichtbare Spur Silbers. 
9. ) Graphit aus der St. Bernhard- Graphitzeche bei Hafnerluden im 
Znaimer Kreis in Mähren. (Eingesendet von Herrn J. F. Wittmann.) Unter- 
sucht von Herrn Dr. Fr. Ragsky. 
In Sauerstoff verbrannt, gab der Graphit S7 Procent Asche. Dieselbe be- 
stand aus Kieselerde und Thonerde mit wenig Eisen. 
10. ) Braunkohle von Bregana nächst Szamobor hei Agram in Croatien. 
(Eingesendet von Herrn Albin von Kiepach, Eigenthümer.) Untersucht vom 
Lehramts-Candidaten Herrn Tkalecz aus Agram. 
Wassergehalt 18 74 Procent, 
Aschengehalt 10-14 „ 
Reducirtes Blei 14-45 Theile, 
Schwefelgehalt 1-6 Procent, 
Aequivalent für eine Klafter 30" Fichtenholzes .... 16-30 Centner, 
100 Theile Kohle im Verschlossenen geglüht, gaben 36 "66 Procent kohligen Rückstand. 
11. ) Bol. I. vom Lago di Bove bei Rom, II. aus Neuholland, III. vom Disco- 
Eiland. (Zur Untersuchung übergeben von Herrn Dr. A. Kenngott.) Analysirt 
von Herrn Carl von Hauer. 
In den äusseren Eigenschaften stimmten sie mit den allgemeinen Charakteren 
des Bol überein, und waren dem Ansehen nach homogen. Der unter III. ange- 
führte am wenigsten , indem sparsam kleine Sandkörner eingemengt und auch 
die Farbe etwas ungleich war. Gefunden wurden in dem bei 100° C. getrock- 
neten Minerale in 100 Theilen: 
I. 
II. 
III. 
Kieselsäure . . 
45-64 
38-22 
37-12 
Thonerde .... 
29-33 
3100 
20 00 
Eisenoxyd . . . 
8-88 
11-00 
22-47 
Kalkerde .... 
0-60) 
Spuren 
2-99 
Talkerde .... 
Spur ) 
Spur 
Wasser 
14-27 
18-81 
17-62 
98-72 9903 100-20 
